( 212 ) 



» Ce tableau confirme en effet l'exactitude des observations de Blagden 

 et de Williams. Ainsi la température de l'eau a éprouvé un abaissement 

 marqué à l'approche des hauts-fonds ou des terres, comme prés des Açores, 

 dans la rade de Saint-Thomas, dans la baie de la Havane et proche des îles 

 de Puerto-Rico, Saint-Domingue et Cuha, ou soit de Samana, du cap 

 Grange, de Moron, de Matanzas et delà Havane. » 



chimie INDUSTRIELLE. — Recherches sur lu composition des joules; application 

 à la théorie du puddlage ; par MM. Mixary et Résal. 



« On admet généralement que la fonte est une combinaison du fer avec 

 le carbone en proportion variable entre 3 et 5 pour ioo, alliée à de petites 

 quantités de quelques autres corps, le silicium, le manganèse, le phos- 

 phore, etc., dont la présence n'est qu'accidentelle et ne dépend que de la 

 nature des minerais employés; ces derniers corps ne doivent pas ainsi être 

 considérés comme des éléments constitutifs de la fonte, bien qu'ils en mo- 

 difient les propriétés physiques dans certaine mesure. 



» Les nombreuses expériences que nous poursuivons depuis deux ans 

 nous ont conduits à envisager sous un autre point de vue la transformation 

 des minerais en fonte, et à donner l'explication de quelques-unes des réac- 

 tions qui se produisent dans les hauts fourneaux, sur lesquelles on ne pos- 

 sède, à notre connaissance, que quelques notions très-vagues. Toutefois 

 nous ne nous occuperons dans cette Note que de la composition des fontes 

 et des conséquences qui en découlent relativement au puddlage, en nous 

 réservant de revenir plus tard sur la question des hauts fourneaux dès que 

 jious aurons groupé tous les documents qui s'y rattachent. 



» La classification naturelle des fontes, basée sur leur aspect physique, 

 est la suivante : i° les fontes grises ou noires; 2° les fontes blanches, cris- 

 tallines, lamellaires; 3° les fontes blanches grenues, caverneuses. 



» Les fontes de la première catégorie sont uniquement composées de fer 

 carburé, dans lesquelles la proportion du carbone varie entre 3 et 5 pour 

 joo. 



» Les fontes de la deuxième catégorie sont des mélanges de fer carburé 

 et de fer oxydé, l'oxygène et le carbone se trouvant à peu près dans la pro- 

 portion de leurs équivalent; dans les fontes de la troisième catégorie la 

 proportion d'oxyde de fer est plus grande que dans les précédentes, ou 

 autrement l'oxygène s'y trouve en excès relativement au carbone. 



